A N:o 2) Hygroskopicität einiger Holzpulvcr. 3 



Es lag die Vermulung nahe, dass die Pulver anderer 

 Holzarten ein ähnliches Verhalten zeigen wiirden, und um 

 die Sache etwas genauer zu untersuchen, wurde folgender- 

 massen verfahren. In gleich grossen, vorher 1 ) ausgegliihten Por- 

 zellanschalen wurde etwa 10 g von je 8 verschiedenen. Holz- 

 pulvern im Exciccator 5 — 11 Tage gehalten, bis das Gewicht 

 konstant- — öder wenigstens auf einige mg konstant war. Da- 

 rauf wurden die Schalen herausgenommen und die Pulver im 

 Arbeitszimmer aufbewahrt. Die Substanzen wurden von Zeit 

 zu Zeit gewogen und die relative Feuchtigkeit sowie die Tem- 

 peratur im Zimmer beobachlet. Nachdem die Gewichtszunahme 

 der Pulver in der Zimmerluft aufgehört hatte, wurden 

 sämmtliche Schalen in ein grosses, teilweise mit Wasser aus- 

 gefiilltes Porzellangefäss gestelit. Die Schalen stånden auf 

 einer Glasscheibe, die ihrerseits auf drei gläsernen Pf ropfen 

 ruhte. Das Porzellangefäss wurde mit einer Pappscheibe 

 bedeckt, so dass man sicher sein konnte, darin mit Feuchtig- 

 keit gesättigte Luft zu haben. Als die Schalen konstantes 

 Gewicht zeigten, wurden sie herausgenommen, und nachher 

 die Gewichtsabnahme in Zimmerluft gemessen. 



Die verwendeten Pulver, welche sämmtlich durch ein 

 Drahtnetz von 0.36 mm Maschenweite gesiebt worden waren, 

 bes t anden aus folgenden Holzarten: Birke, Wachholder, 

 Erle 2 ), Tanne, Kiefer, Espe, Ebenholz und Eiche. Die Resul- 

 tat e gehen aus den folgenden Tabellen und Diagrammen 

 hervor. Die erste Kolumne zeigt das Gewicht des Holz- 

 pulvers, und zwar st ellt die erste Zahl darin das Gewicht vor 

 dem Trocknen im Exciccator dar. Die zweite Zahl der ersten 

 Kolumne giebt das Gewicht des trockenen Pulvers. In der 

 zweiten Kolumne sind die Gewichtsdifferenzen zwischen 

 einer Zahl und der dariiberstehenden berechnet. Gewichts- 

 zunahme ist mit+bezeichnet, Gewichtsabnahme mit — . Die 

 Zahlen in der driften Kolumne zeigen die Zeitdifferenzen 

 zwischen einer Messung und der nächstvorhergehenden (die 

 Differenzen sind also nicht von Anfang an berechnet). Die 



1 Eine der Schalen war zwar etwas grösser, da aber dieselben nicht 

 voll von Pulver waren, war die freie Fläche uberall fast gleich gross. 



2 Alnus glutinosa. 



